%%% ============================================================================
%%% 文件内容：钢结构制作加工技术要求—— 产品试板
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 焊缝应按\cref{tab:产品试板数} 规定的焊缝类型确定产品试板数量进行产品试板检验，接头数量少于表中数量时应做一组产品试板。
  \begin{table}
    \caption{产品试板数}\label{tab:产品试板数}
    \begin{tabularx}{\linewidth}{?c|c|c|c|Z?}
      \toprule
      序号 & \multicolumn{2}{c|}{焊缝类型} & 接头数量 & 产品试板数量 \\
      \midrule
      1    & \multirow{2}{4em}{受拉横向对接焊缝} & 接头长度$\leqslant\qty{1000}{mm}$ & 32 条     & 1 组                \\ \cline{3-5}
           &                                     & 接头长度$>\qty{1000}{mm}$         & 24 条     & 1 组                \\ \hline
      2    & \multicolumn{2}{c|}{桥面板横向对接焊缝}                                & 10 条     & 1 组                \\ \hline
      3    & \multicolumn{2}{c|}{桥面板纵向对接焊缝}                                & 30 条     & 1 组                \\ \hline
      4    & \multicolumn{2}{c|}{桥面板纵向对接焊缝}                                & 10 个断面 & 平、立、仰焊缝各1组 \\ \hline
      5    & \multicolumn{2}{c|}{U 形肋与顶板焊缝}                                  & 1 个梁段  & 1 组，取 4 个试样，位置为：定位焊、中间任意位置各 2 个 \\ 
      \bottomrule
    \end{tabularx}
  \end{table}
  \item 焊接试板应满足如下要求：
  \begin{enumerate}
    \item 自动焊焊接试板长度不应小于 \qty{60}{mm}，手工焊、\ce{CO2}气体保护焊不应小于 \qty{400}{mm}；
    \item 产品试板焊接完成后，应对供取样用的焊接试板做出标记，并记录所在产品部位。
  \end{enumerate}
  \item 产品试板焊缝的外观应符合产品焊缝的外观质量要求。
  \item 产品试板的焊缝经探伤合格后进行接头拉伸、弯曲和焊缝金属低温冲击试验，试样数量和试验结果应符合焊接工艺评定，然后对该试板代表的接头进行处理，并重新进行检验。
  \item 产品试板的焊缝经探伤合格后进行接头拉伸、弯曲和焊缝金属低温冲击试验，试样数量和试验结果应符合焊接工艺评定的有关规定。
  \item U 形肋与顶板焊缝仅进行宏观断面试验，其熔深应满足设计要求。当设计未规定熔深时，允许 1 个宏观断面试样的熔深不小于板厚的 70\%，其余试样的熔深不小于板厚的 80\%。
  \item 若产品试板的试验结果不合格，则应先查明原因，然后对该试板代表的接头进行处理，并重新进行检验。
\end{enumerate}
